﻿— 7 — 



Adular auf P parallel Axe a 182,8 



n M „ „ a 213,0 



Bergkrystall auf Endfläche 266 



„ „ Säule 536. 



Mit Ausnahme von Gyps und Glimmer waren alle Flächen vor dem 

 Versuche möglichst fein geschliffen worden. Streng. 



Pfaff: Untersuchungen über die absolute Härte des 

 Kalkspathes und Gypses und das Wesen der Härte. (Sitzb. 

 d. math.-phys. Cl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1883. Heft III. p. 372.) 



In einer früheren Mittheilung (vergl. vorstehendes Referat) hat der 

 Verfasser ein Verfahren beschrieben, um die absolute Härte der Mine- 

 ralien zu bestimmen. In der vorliegenden Arbeit hat der Verfasser 

 zunächst den von ihm construirten Apparat genau beschrieben und ab- 

 gebildet und die Methode der Versuche beschrieben. Der Apparat selbst 

 ist von dem Universitäts-Mechaniker Reiniger in Erlangen für 50 Mk. zu 

 beziehen. — Während man bisher den Talk als Einheit der Härte fest- 

 gesetzt hatte, wählt der Verfasser aus practischen Gründen hierzu den 

 Speckstein. Für die Berechnung der Härte ist die Annahme gemacht, 

 dass bei gleicher Belastung des abhobelnd wirkenden Diamanten, gleicher 

 Zahl des Überfahrens der Krystallfläche mit dem Diamant und gleichem 

 Flächeninhalt der gehobelten Streifen sich die Härte zweier Mineralien 

 umgekehrt verhalte wie das Volumen des bei dem Versuche verlorenen, 

 d. h. weggehobelten Pulvers, d. h. also umgekehrt wie die Gewichtsver- 

 luste, dividirt durch das spec. Gew. der untersuchten Substanz. Die zu 

 untersuchenden Flächen müssen, um genügend eben zu sein, fein ge- 

 schliffen, nicht aber polirt werden. 

 Kalkspath. 



I. Rhomboeder fläche. In den nachstehenden Resultaten der Ver- 

 suche bedeutet „abwärts" stets die Richtung vom Poleck nach der scharfen 

 Randkante oder dem Randeck zu; „aufwärts" die entgegengesetzte. 







Härte 



1) Poldiagonale 



abwärts . . 



. . 27,5 



2) 



aufwärts . . 



» . 0,65 







. . 3,2 



4) Parallel der Kante 



abwärts . . 



. . 34,3 



5) » u n 



aufwärts . . 



. . 1,3 



6) Mitte zwischen 1 und 4 abwärts . . 



. . 15,3 



7) .. „ 1 „ 



4 aufwärts . . 



. . 0,8 



8 ) 55 55 3 „ 



4 abwärts . . 



. . 21,11 



9) „ 3 „ 



4 aufwärts . . 



. . 2,3 



Auffallender Weise wurde bei wiederholten Versuchen an einem is- 

 ländischen Kalkspath eine Differenz der Härte erhalten, je nachdem in 

 der Querdiagonale von rechts nach links oder von links nach rechts ge- 



